— 31 



Um genügend Material zu einer Analyse zu erhalten, musste das 

 Arseneisen von zwei anderen Verbindungen getrennt werden, die mit ihm 

 in der Gangmasse vorkommend auf den ersten Blick mit ihm zu verwechseln 

 waren. Einmal waren es dünne langgestreckte Plättchen; welche die Com- 

 bination von zwei Pinakoiden des rhombischen Systems mit einem Dorna 

 von ca. 90° zu bilden scheinen, keine Spaltbarkeit erkennen lassen und sich 

 beim Auslösen aus der Gangmasse mittelst Salzsäure nicht wie das Arsen- 

 eisen schwärzten. Des weiteren fanden sich prismatische Gestalten, begrenzt 

 durch eine basale Endfläche, deren vier Ecken durch kleine Flächen, Pyra- 

 mide oder zwei Domen, abgestumpft sind. Der Prismenwinkel ward unter 

 dem Mikroskop zu 92°— 88 n gefunden. Spaltbarkeit nach der basalen Fläche. 

 Auch von diesem Mineral waren einzelne Individuen selten beobachtet, meist 

 lagen krystalline Massen vor, aus denen einzelne Spitzen hervorragten, oder 

 aber es kreuzen sich einzelne Prismen unter verschiedenen Winkeln, unter 

 denen 90° der gewöhnlichste ; andere waren in drei Raumrichtungen, wie 

 rechtwinklige Axen vereinigt, und in einem Falle lag ein sechsstrahliger 

 Stern vor. Allen diesen Gebilden gemeinsam ist ein Anwachsen, gewisser- 

 maassen ein Znsammenfliessen am Vereinigungspunkt der einzelnen Ge- 

 stalten. In chemischer Hinsicht konnte von diesen beiden Mineralien nach- 

 gewiesen werden, dass beide Arseniate von Kobalt waren und dass bei dem 

 zuletzt erwähnten sich auch Eisen und Nickel an der Zusammensetzung 

 betheiligen. 



Von diesen begleitenden Mineralien unter dem Mikroskop möglichst 

 rein ausgelesenes Arseneisen, dessen spec, Gew. 7.4 sein dürfte — die Be- 

 stimmung gab bei 14-i- C. 7.335 , doch war eine Verunreinigung von kie- 

 seliger Gangmasse vorhanden und ward dieselbe mit | /o unc * ^em s P ec - 

 Gew. 2.65 in Anrechnung gebracht — gab folgende Analyse : 



As S Bi Cu Fe Co Ni 



71.18 0.56 0.08 0.39 22.96 4.37 0.21 = 99.75 

 bei einer partiellen Wiederholung 22.69 4.20 0.19 

 Löthrohrverhalten wie bekannt. 



Diesem Resultate zufolge läge hier Fe (Co, Ni) (As, S), vor und Verf. 

 stellt das Mineral zum Löllingit wegen des hohen Gehalts an Eisen, wegen 

 des hohen spec. Gew. und. wie in der Arbeit angegeben, wegen des Vor- 

 kommens eines Makrodomas statt der nach Sandberger für das rhombische 

 CoAs 2 charakteristischen brachydiagonalen Form. Letzterer Grund fällt 

 nach einer brieflichen Mittheilung des Verf. an die Redaction allerdings 

 fort, da die hierin geäusserte Ansicht auf einer durch Fortlassen des ü Zei- 

 chens unverständlich gewordenen Stelle in der Arbeit MacCy's beruht, 

 Verf. ist auf diesen Irrthum durch Mc Gay aufmerksam gemacht worden, 

 der das Mineral trotz des hohen Fe-Gehaltes zum Safflorit stellen möchte, 

 für den bislang höchstens 18% Fe erhalten wurden. 



2. Cosalit, 



Von der Comstock Grube bei Parrott City , La Plata Co. , Colorado 

 liegt in der Sammlung der Color. Seien. Soc. ein Erz. welches auf einer 



